394 



lieh sichtbar in demjenigen Gestein gefunden wird, welches unter- 

 halb der Trogfurther Brücke an der Bode ansteht. Da ich 

 indessen von letztem zu wenig Material hatte, um eine genügende 

 Menge des grünen Minerals aussuchen zu können, so niuss ich die 

 Untersuchung desselben der Zukunft anheimstellen. Doch ist die 

 Verwitterung des analysirten Minerals noch nicht weit genug fortge- 

 schritten, um die erhaltenen Resultate für falsch zu halten; ich glaube 

 vielmehr, dass die Analyse der wirklichen Zusammensetzung des Mi- 

 nerals im frischen Zustande sehr nahe steht, weil das ganze Gestein, 

 dem es entnommen ist, nur eine geringe Veränderung erlitten hat, 

 wie später gezeigt werden soll. 



Das Rübelander Gestein Nr. 11, aus welchem jenes Mineral 

 desshalb ausgesucht worden war, weil es hierin am deutlichsten sicht- 

 bar ist, während es in andern Porphyren wegen seiner dunklen 

 Farbe und derjenigen der Grundmasse mit blossem Auge oft gar 

 nicht wahrgenommen werden kann, wurde gekörnt, das Mineral in 

 grösserer Quantität ausgesucht, die erhaltene Menge nochmals ge- 

 sichtet und dann durch sorgfältiges oft wiederholtes Schlämmen von 

 etwaigen Verunreinigungen getrennt, was um so leichter ging, als 

 diess Mineral ein hohes spezif. Gewicht hat. Ich erhielt auf diese 

 Weise ein hell-grünliches, unter der Lupe sehr frisch aussehendes, 

 aus lauter kleinen Säulchen bestehendes Pulver. 



Nr. 3. Grünes unbekanntes Mineral aus dem Schwar- 

 zen Porphyr Nr. 11 von Rübeland. 



Spezif. Gew. = 2,88. 



Sauerstoff-Gehalt. Sauerstoff- Verhältniss. 

 25,322 25,322 oder 11,1 oder 22 

 6,175; 



0,821( ^'^^^ • ^'^^ » ^ 

 2,679 

 1,504 I 



4,447) 7,244 . 3,1 

 0,314 I 

 0,300 , 



2,275 2,275 .1 „2 



98,98 ■ 



Der Eisenoxydul-Gehalt wurde hier sowohl, wie bei den später 

 folgenden Durchschnitts-Analysen durch Aufschliessen mit Borax und 

 Titriren mit Chamäleon-Lösung bestimmt. 



Kieselerde 



48,77 



Thonerde . 



13,21 



Eisenoxyd . 



2,74 



Eisenoxydul 



12,07 



Kalkerde . 



5,29 



Magnesia . 



11,32 



Kali . . 



1,85 



Natron . . 



1,17 



Wasser 



2,56 



